Sintesis dan Karakterisasi Nanopartikel Al 2 O 3 dengan Metoda Sol Gel menggunakan Pengkelat Ekstrak Belimbing Wuluh ( Averrhoa bilimbi) untuk Aplikasi Nanofluida
Kharisma Marta Judenta 1 , Ratnawulan 2 , Dani Gustaman Syarif 3
Program Studi Fisika, Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang email: Kharismajudenta@gmail.com

## ABSTRACT
Nanofluid  has  better  thermal  characteristics  and  better  heat  transfer  coefficient  compared  to conventional  coolant  fluid  [6].This  makes  the  nanofluids  has  potential  as  a  good  alternative  coolant  fluid compared conventional coolant fluid. Nanofluids are a mixture of basic fluids such as water with solid particles of  size  1-100  nm  (Nanoparticles).  In  this  study  the  nanoparticles  to  be  used are  Al 2 O 3 . The  synthesis  of Al 2 O 3 was conducted by sol gel using chelation of Averrhoa bilimbi with calcination temperature of 1100 for 3 hours. Al 2 O 3 powder obtained then characterized by using XRD . Furthermore, Al 2 O 3 nanoparticles mixed into 100 ml of distilled  water with concentration  variations 0,2%;  0,5%  dan  0,8% and  characterized  using  test  equipment Viscosity, Zeta Potential meter and Critical Heat Flux (CHF) . Results obtained in the study was the effect of the addition  of  Averrhoa  bilimbi  extract  as  chelating  against  nanoparticles  of Al 2 O 3 to  prevent agglomeration/buildup on each other . XRD data showed that the Al 2 O 3 nanoparticles has crystallite size of 10,40 nm. Then the effect of addition Al 2 O 3 nanoparticle concentration that were suspended in 100 ml of distilled water to  the  value  of  fluid  Viscosity,  Zeta  Potential  and  Critical  Heat  Flux. Viscosity  increases  with  the  addition  of Al 2 O 3 nanoparticle  concentration,  at  the  same  temperature  (27°C)  of  optimum  viscosity  value  at  0.8% concentration  of  0.9830  mPa.s.  Meanwhile,  the  potential  zeta  value  also  increases  with  the  addition  of  Al 2 O 3 nanoparticle concentration. The zeta potential value is optimum at 0.8% concentration of 35 mV. Furthermore the  value  of  CHF  at  a  concentration  of  0.2%;  0.5%  and  0.8%  were  17.29%;  77.04%  and  76.70%  for  each. Overall the value of CHF increases with the addition of Al 2 O 3 nanoparticle concentration.
Keywords: Chelating Agent, Al 2 O 3 , Averrhoa bilimbi , nanoparticle, nanofluid, sol gel.

## PENDAHULUAN
Pada  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  yang semakin pesat, penelitian  mengenai nanoteknologi  menjadi  tren  dan  pusat  perhatian para peneliti saat ini. Partikel pada skala nanometer (nanopartikel)  memiliki  sifat  fisis  yang  lebih  khas dari  partikel  yang  berukuran  lebih  besar.  Adapun yang  dimaksud  dengan  nanopartikel  adalah  suatu partikel  yang  berada  pada  skala  ukuran  1-100  nm [4]. Dari  segi  guna  nanoteknologi  mempunyai peran  besar  dalam  berbagai  bidang,  khususnya dalam bidang industri.
Di  bidang  industri,  pengaplikasian  ilmu nanoteknologi  sangat  berguna  dalam  memperbaiki sifat  perpindahan  kalor  yang  masih  rendah  seperti air, ethylene  glycol dan  oli.  Jika  sifat  perpindahan kalor tinggi maka efisiensi dari peralatan perpindahan  panas  akan  meningkat  [7].  Sehingga untuk menaikkan sifat perpindahan kalor dibutuhkan  fluida  pendingin  alternatif  yang  baik dibandingkan dengan air, ethylene glycol dan oli.
Upaya  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan perpindahan  kalor  yaitu  dengan  menambahkan partikel yang berukuran nanometer ke dalam fluida [12].  Produk  ini  disebut  dengan  nanofluida. Nanofluida  merupakan  suspensi  stabil  yang didalamnya  terdapat  partikel  berskala  nano  dengan
ukuran  1-100  nm  yang  terdispersi  dalam  fluida dasar seperti air, ethylene glycol dan oli [14]. Choi (1995)  adalah  orang  pertama  yang  mengenalkan penggunaan nanofluida untuk peningkatan konduktivitas  termal  [10].  Karakteristik  termal  dan koefisien  perpindahan  kalor  yang  dimiliki  oleh nanofluida  lebih  baik  dibandingkan  dengan  fluida pendingin konvensional [6].
Partikel  nano  yang  umum  digunakan  berasal dari  logam  yang  secara  kimia  stabil,  oksida  logam dan  karbon  dalam  berbagai  bentuk.  Beberapa nanopartikel  yang  telah  ditambahkan  kedalam nanofluida  yakni  seperti  ZnO  [9];  ZrO 2 [1]  dan Fe 3 O 4 [13].  Pada  penelitian  ini  nanopartikel  yang akan  digunakan  adalah  Al 2 O 3 karena  bahan  baku pembuatannya  mudah  didapatkan,  sangat  ekonomis dan merupakan logam yang secara kimia lebih stabil dibandingkan dengan logam lainnya [11]. Aluminium  oksida  (Al 2 O 3 atau  alumina)  adalah jenis  keramik  oksida  atau  keramik  teknik  yang aplikasinya cukup luas, seperti di bidang elektronik, termal, kimia katalis dan mekanik. Alumina ada dua macam  yaitu  alumina  murni  dan  alumina  tidak murni yang dilihat berdasarkan komposisi. Alumina murni  adalah  polimorfi  material  yang  digolongkan menjadi  dua  yaitu  γ-Alumina  Al 2 O 3 dan  α-alumina Al 2 O 3 atau  disebut  korondum  berdasarkan  struktur
kristalnya  [8].  Alumina  merupakan  bahan  paling tahan  terhadap  suhu  tinggi  hingga  1700°C,  juga merupakan  material  yang  sangat  keras,  kuat  dan memiliki  konduktivitas  listrik  sangat  rendah sehingga baik digunakan untuk bahan isolator listrik [16].  Sedangkan  alumina  tidak  murni,  pada umumnya  merupakan  kombinasi  dari  dua  macam oksida, yang membentuk struktur baru yaitu dikenal dengan  sebutan  beta  alumina  [8].  Adapun  tujuan penambahan partikel logam yaitu mampu meningkatkan  koefisien  perpindahan  kalor  jika dicampurkan dengan  fluida pendingin konvensional [1]. Sementara bahan baku pembuatan Al 2 O 3 berasal dari mineral lokal berupa bauksit.
Berdasarkan  penelitian  mengenai  nanofluida dari  nanopartikel  Al 2 O 3 yang  telah  dilakukan  oleh Irawan,  dkk.,  (2013)  mengungkapkan  bahwa penambahan  nanopartikel  Al 2 O 3 dengan  konsentrasi 1,0% pada nanofluida akan  meningkatkan  koefisien perpindahan  kalor.  Namun  pada  penelitian  diatas tidak  memberikan  data  mengenai  pH  dan  tidak melihatkan  kestabilan  nanofluida  yang  dapat  dilihat dari zeta potensial, viskositas dan Critical heat Flux (CHF). Sebelumnya,  nanopartikel  Al 2 O 3 diperoleh menggunakan  metode  sol  gel.  Pemilihan  proses  sol gel ini hanya memerlukan reagen (zat atau senyawa tambahan)  yang  sederhana  dan  temperatur  yang lebih  rendah  untuk  menghasilkan  nanopartikel dengan kemurnian tinggi [2]. Istiqomah (2016) telah melakukan  penelitian  mengenai  proses  sintesis Al 2 O 3 dengan  metode  sol  gel  yang  reagennya menggunakan  sukrosa.  Akan  tetapi  pada  penelitian ini reagennya berasal dari agen pengkelat biomaterial  seperti  asam  sitrat  yang  diesktrak  dari belimbing  wuluh  ( Averrhoa  bilimbi ) yang  ramah lingkungan,  memiliki  nilai  ekonomis  relatif  rendah dan  juga  memiliki  kandungan  asam  sitrat  yang tinggi berkisar 92,6–133,8 meq asam/100 gram dari total padatan [5].
Hal ini bertujuan untuk menghasilkan nanopartikel  stabil.  Nanopartikel  Al 2 O 3 yang didapatkan  kemudian  dikarakterisasi.  kemudian nanopartikel  Al 2 O 3 digunakan  sebagai  bahan  dasar pembuatan nanofluida air-Al 2 O 3 .

## METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian eksperimen.

## 2. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Laboratorium  Fisika Bahan  PSTNT-BATAN  Bandung,  pada  bulan  16 Februari s/d. 5 Mai 2017.
3. Variabel Penelitian
a. Variabel bebas
variasi  konsentrasi  nanopartikel  Al 2 O 3 yang ditambahkan  kedalam  nanofluida  air-Al 2 O 3 diantaranya  :  0,2  gram/100  ml;  0,5  gram/100 ml; dan 0,8 gram/100 ml.
b. Variabel kontrol
Proses sintesis Al 2 O 3 dengan metode sol gel yang  dipanaskan  pada  suhu  120°C  sampai menjadi  gel  dan  dikeringkan  dengan  suhu 280°C  selama  2.5  jam,  kemudian  dikalsinasi dengan  suhu  1100°C  3  jam  dan  nilai  pH  dari nanofluida air-Al 2 O 3 sebesar 9,7.
c. Variabel terikat
1) Viskositas
2) Critical Heat Flux (CHF)
3) Zeta potensial.
4. Prosedur Kerja
a. Pembuatan Ekstrak Belimbing Wuluh 1 kilogram belimbing wuluh disiapkan yang dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Belimbing Wuluh ( Averrhoa bilimbi.
Kemudian belimbing wuluh ( Averrhoa bilimbi) di potong  dan  di  blender.  Larutan  dari  hasil  blender disaring  menggunakan  kain  untuk  menyaring partikel  padatnya.  Penyaringan  dilakukan  sebanyak 3 kali. Larutan dimasukkan kedalam gelas beker dan dicatat  volumenya.  Kemudian  mengukur  pH belimbing  wuluh  dengan  pH  meter  dan  didapatkan pH sebesar 1,71.
b. Sintesis Nanopartikel Al 2 O 3
50  gram  Bauksit  digerus  (gerincing)  sampai halus  dan  dilarutkan  dengan  menggunakan  aquades 1000  ml  dan  NaOH  90  gram  sambil  dipanaskan dengan  suhu  200  °C  yang  diaduk  menggunakan magnetic  stirrer dengan  kecepatan  putar  250  rpm selama 100 menit. Kemudian didiamkan selama satu hari  agar  residunya  mengendap.  Selanjutnya disaring  dengan  kertas  saring,  sehingga  yang diperoleh  merupakan  filtrat  berupa  larutan  natrium
aluminat  yang  bening.  Filtrat  yang  diperoleh dipanaskan  dan  ditambahkan  dengan  HCl  10% hingga  pH  nya  menjadi  6  dan  terbentuk  endapan AlO(OH).  Kemudian  endapan  tersebut  di  lakukan pencucian  guna  menghilangkan  kadar  garam  yang terkandung.  Pencucian  dilakukan  menggunakan  air keran  selama  30  kali  pencucian  dan  2  kali  dengan aquades . Setelah bebas garam, AlO(OH) dikeringkan  dengan  suhu  rendah  100°C  selam  3,5 jam.
Kemudian  AlO(OH)  dicampur  dengan  ekstrak belimbing  wuluh  ( Averrhoa  bilimbi dengan  metode sol gel . Sintesis nanopartikel Al 2 O 3 diproses dengan suhu 100°C hingga menjadi gel, suhu 280°C selama 2,5  jam  hingga  kering  dan  berwarna  hitam kecoklatan,  dan  suhu  kalsinasi  1100°C  dengan produk  berwarna  putih.  Setelah  nanopartikel  Al 2 O 3 terbentuk  maka  dilakukan  uji  karakteristik  terhadap fasa  yang  terbentuk  pada  serbuk  Al 2 O 3 dengan  alat uji XRD.
c. Sintesis Nanofluida air- Al 2 O 3 0,2  gram;  0,5  gram;  dan  0,8  gram  nanopartikel Al 2 O 3 dicampurkan  dengan  100  mL aquades untuk masing-masingnya kedalam botol, kemudian dikocok  hingga  homogen.  Kemudian  diultrasonik selama  2  jam  agar  nanopartikelnya  terdispersi merata,  lalu  mengukur  pH  nanofluida  dengan  pH meter.  Setelah  itu  menetesi  ammonia  10%  kedalam masing-masing  botol  yang  berisi  nanofluida  air- Al 2 O 3 dengan  konsentrasi  nanopartikel  yang berbeda  hingga  pH  mencapai  9,7.  Selanjutnya melakukan  ultrasonik  kembali  selama  2  jam. Mengamati suspensi yang terbentuk selama beberapa  hari.  Nanofluida  air-Al 2 O 3 yang  telah dibuat  dilihat  sifat  fisisnya  terhadap  viskositas, Critical Heat Flux (CHF), Zeta Potensial .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian dan Pembahasan
a. Pengaruh Ekstrak
Belimbing
Wuluh
( Averrhoa
bilimbi ) sebagai Pengkelat Terhadap  Fasa  dari  Nanopartikel  Al 2 O 3 menggunakan XRD (X- Ray Diffraction ).
Pada penelitian ini, dilakukan uji XRD terhadap fasa  dari  serbuk  Al 2 O 3 (Gambar  2)  setelah  proses sol gel.
Gambar 2. Serbuk Al 2 O 3 .
Setelah Serbuk Al 2 O 3 hasil sintesis di karakterisasi  menggunakan  XRD  maka,  profil puncak  difraksi  yang  diamati  ditunjukkan  ada Gambar 3.
Gambar 3. Gambar Pola Difraksi dari Serbuk Nanopartikel Al 2 O 3.
Pada  Gambar  3  terlihat  7  puncak  didominasi oleh  Al 2 O 3 dan  5  puncak  oleh  NaAl 7 O 11 /garam. Dari  Gambar  1  tidak  terlihat  keberadaan  asam sitrat,  hal  ini  dikarenakan  asam  sitrat  hanya mengikat nanopartikel Al 2 O 3 agar tidak teraglomerasi. Pada Tebel 1 dapat dilihat   sudut 2θ dan  intensitas  dari  ke-7  puncak  Al 2 O 3 yang  telah dicocokkan dengan data JCPDS.
= Al 2 O 3
=NaAl 7 O 11
Tabel 1. Puncak-puncak Al 2 O 3 pada pola difraksi serbuk nanopartikel Al 2 O 3 2θ Intensitas 31.96 92 37.62 56 39.44 34 41.5 32 45.82 82 57,48 38 66.82 104
Pada  Tabel  1  dapat  dilihat  bahwa  puncak tertinggi  dimiliki  oleh  sudut  2θ  66,82  dengan Intensitas  sebesar  104.  Partikel  Al 2 O 3 memiliki ukuran  kristalit  sebesar  10,40  nm  yang  didapatkan dari persamaan Debye Scherrer [15] :
𝐿 = 0.9 𝜆 𝐵 cos 𝜃 (1)
Dengan :
L   = ukuran partikel
B  =  lebar  setengan  puncak  (FWHM)  dalam radian
𝜆 = panjang gelombang sinar-X
θ    =  sudut  difraksi  (setengan  dari  sudut  Bragg 2θ).

## b. Pengaruh Variasi Konsentrasi Nanopartikel
Al 2 O 3 terhadap  Sifat  Fisis  dari  Nanofluida air- Al 2 O 3 1) Viskositas/Kekentalan Fluida dari Nanofluida air- Al 2 O 3 Uji viskositas fluida bertujuan untuk mengetahui  tingkat  kekentalan  zat  pada  nanofluida air-Al 2 O 3 yang  terjadi  akibat  dari  pengaruh  variasi konsentrasi pada nanopartikel Al 2 O 3 yang tercampur  dalam  100  ml aquades. Pada  Gambar  4 berikut dapat dilihat grafik hubungan nilai viskoitas fluida  pada aquades dan  nanofluida  air- Al 2 O 3 untuk  beberapa  konsentrasi  terhadap  perubahan suhu.
Gambar 4. Grafik Hubungan Nilai Viskoitas Fluida pada Aquades dan Nanofluida Air- Al 2 O 3 untuk Beberapa Komposisi terhadap Perubahan Suhu.
Berdasarkan  Gambar  4  nilai  viskositas  fluida aquades menempati nilai paling rendah dibandingkan  dengan  viskositas  nanofluida  air- Al 2 O 3 dengan variasi  konsentrasi 0,2 gram/100  ml; 0,5  gram/100  ml;  dan  0,8  gram/100  ml.  Setelah diperlihatkan grafik uji viskositas fluida maka dapat ditentukan nilai viskositas terhadap komposisi pada suhu 27°C yang dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Uji Viskositas Nanofluida Air-Al 2 O 3 terhadap Konsentrasi Nanopartikel Al 2 O 3 Konsentrasi (gram/100 ml) Viskositas (mPa.s) 0,2 0,9297 0,5 0,9553 0,8 0,9830
Tabel  2  diatas  dapat  dilihat  grafik  hubungan antara  viskositas  fluida  terhadap  konsentrasi  dari nanofluida  air-Al 2 O 3 yang  diambil  pada  suhu  27° yang ditunjukkan pada Gambar 5.
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 0 20 40 60 V is ko si tas (m P a.s ) Suhu (°C) Viskositas Aquades Viskositas
Nanofluida 0.2 % Viskositas Nanofluida 0.5% Viskositas Nanofluida 0.8%
0.9297 0.9553 0.9830 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 0 0.5 1 Vi sko si tas (m Pa. s) Konsentrasi
Pada  Gambar  4  dan  Gambar  5  terlihat  bahwa semakin tinggi konsentrasi nanopartikel Al 2 O 3 yang tersuspensi  ke  dalam  100  ml aquades maka  nilai viskositas  nya  semakin  naik  dibandingkan  dengan fluida  dasar  yakni aquades. Hal  ini  disebabkan karena keberadaan nanopartikel yang tersuspensi di dalam aquades mampu  meningkatkan  kerapatan dari  zat  nanofluida  air-  Al 2 O 3 sehingga  akan menyebabkan  pula  meningkatnya  kekentalan  dari nanofluida  tersebut.  Selanjutnya  semakin  tinggi suhu  fluida  maka  nilai  viskositas  dari aqudes dan nanofluida  air-  Al 2 O 3 semakin  turun.  Begitupun sebaliknya.  Hal ini disebabkan oleh pemanasan zat cair  yang  mengakibatkan  molekul  mendapatkan energi  sehingga  dapat  bergerak  cepat  dan menyebabkan gaya interkasi antar molekul melemah sehingga nilai viskositas menurun.
2) Zeta dari Nanofluida air- Al 2 O 3 Pengukuran  uji  zeta  potensial  nanofluida  air- Al 2 O 3 menggunakan  alat  zeta  potensial  meter  yang ada  di  Laboratorium  Fisika  Bahan  BATAN Bandung.  Pengukuran  zeta  potensial  dilakukan dengan  cara  mengencerkan  nanofluida  air-  Al 2 O 3 sebanyak  5  ml  ke  dalam  20  ml aquades. Hal  ini sesuai  dengan  prosedur  pemakaian  alat  uji  zeta potensial. Data hasil pengujian zeta potensial dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel  3. Data  Uji  Zeta  Potensial  Nanofluida  Air- Al 2 O 3
Kemudian  dibuat  grafik  hubungan  antara  zeta potensial  nanofluida  air- Al 2 O 3 yang  ditunjukkan oleh Gambar 6.
Gambar  6.  Grafik  Hubungan  antara  Zeta  Potensial terhadap Konsentrasi Nanofluida Air- Al 2 O 3 .
Dari  Gambar  6  terlihat  bahwa  nilai  zeta potensial dari nanofluida air-Al 2 O 3 secara keseluruhan naik seiring dengan naiknya konsentrasi dari nanopartikel Al 2 O 3 . Hal ini karena semakin  banyak  partikel  yang  ada  pada  fluida menyebabkan  jarak  antar  partikel  semakin  rapat. Semakin rapat jarak antar partikel membuat partikel cenderung  stabil.  Dari  semua  nilai  zeta  potensial yang  diperoleh  untuk  setiap  konsentrasi  memenuhi literatur bahwa  untuk  partikel  yang stabil  memiliki nilai potensial zeta lebih dari 30 mV.
3) Critical  Heat  Flux  ( CHF)  dai Aquades dan Nanofluida Air-Al 2 O 3 . Pengujian Critical Heat Flux ( CHF) bertujuan untuk  mengetahui  tingkat  daya  per  satuan  luas permukaan  kawat  penghantar  ketika  suatu  arus listrik  melewati  suatu  penghantar  yang  tercelup pada  nanofluida  air-  Al 2 O 3 .  Pada  pengukuran  CHF data  yang  diperoleh  yaitu  nilai  tegangan,  arus  dan panjang  kawat.  Pengukuran  dilakukan  pada aquades dan  nanofluida  air-Al 2 O 3 dengan  variasi konsentrasi 0,2 gram/100 ml; 0,5 gram/100 ml dan 0,8  gram/100  ml.  Untuk  menghitung  nilai  CHF digunakan persamaan [15]:
𝑞 ′′ = 𝑉𝐼 𝜋𝑑𝐿 (2)
Dengan : q” = nilai CHF
V     = tegangan listrik maksimum saat kawat putus
I = arus listrik saat kawat putus
d = diameter kawat L = panjang kawat.
Hasil  uji  CHF  dari aquades dan  nanofluida air-Al 2 O 3 dibandingkan  untuk  mendapatkan  selisih kenaikan  CHF  nanofluida  air-Al 2 O 3 untuk  masing- masing konsentrasi yang dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar  7.  Grafik  Hubungan  antara  Kenaikan Critical  Heat  Flux  ( CHF)  terhadap  Konsentrasi Nanofluida Air-Al 2 O 3 . 32.9 34.2 35 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 0 0.5 1 Ze ta Pot e n si al ( m V) Konsentrasi 17.29 77.04 76.70 0 20 40 60 80 100 0 0.5 1 CH F (k W/m ²) Konsentrasi komposisi (gram/100 ml) Zeta Potensial (mV) 0,2
32,9
0,5
34,2
0,8 35
Berdasarkan Gambar 7 terlihat bahwa nilai CHF dari  nanofluida  air-Al 2 O 3 secara  keseluruhan meningkat seiring dengan kenaikan konsentrasi dari nanopartikel Al 2 O 3 yang tersuspensi dalam nanofluida.  Hal  ini  disebabkan  bahwa  keberadaan nanopartikel  yang  tersuspensi  di  dalam aquades mampu  meningkatkan  daya  yang  mengalir  melalui suatu  kawat  penghantar  yang  tercelup  dalam nanofluida  air-Al 2 O 3 tiap  luas  penampang  kawat penghantar.  Namun pada konsentrasi 0.8 gram/100 ml  nanofluida  air-  Al 2 O 3 terjadi  penurunan  nilai Critical Heat Flux ( CHF).
c. Kestabilan  Nanofluida  air-  Al 2 O 3 Secara Visual Untuk  melihat  kestabilan  dari  nanofluida  air- Al 2 O 3 secara visual dapat dilihat pada Gambar 8.
(a) (b)
(c)
(d)
Gambar 8 . Kestabilan Nanofluida Air- Al 2 O 3 Secara Visual (a) hari pertama, (b) setelah 1 hari,
(c) setelah 3 hari; dan (d) setelah 5 hari.
Pada  Gambar  8  dapat  dilihat  kestabilan  dari nanofluida  air-  Al 2 O 3 secara  visual  berdasarkan perbedaan hari pengamatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan dapat disimpulkan bahwa:
1. Pengaruh  penggunaan  asam  sitrat  sebagai pengkelat  dari  ekstrak  belimbing  wuluh ( Averrhoa  bilimbi) terhadap  fasa  nanopartikel Al 2 O 3 membuat partikel Al 2 O 3 tidak teraglomerasi/menumpuk antar sesamanya.
2. Pengaruh  variasi  penambahan  konsentrasi nanopartikel  Al 2 O 3 yang  tersuspensi  pada  100
ml aquades terhadap sifat fisis dari nanofluida air- Al 2 O 3 . a. Semakin  besar  konsentrasi  nanopartikel  Al 2 O 3 yang  tersuspensi  di  dalam  100  ml aquades maka  nilai  viskositas  pada  nanofluida  air- Al 2 O 3 semakin  naik.  Pada  suhu  yang  sama (27°C)  nilai  viskositas  optimum  dimiliki  oleh konsentrasi  0,8  gram/100  ml  nanofluida  air- Al 2 O 3 . b. Semakin  besar  konsentrasi  nanopartikel  Al 2 O 3 yang  tersuspensi  di  dalam  100  ml aquades menyebabkan nilai zeta potensial pada nanofluida  air-Al 2 O 3 semakin  besar.  Semakin besar  nilai  zeta  potensial  yang  diperoleh  maka nanopartikel  Al 2 O 3 didalam  fluida  menjadi lebih stabil karena tidak terjadinya flokulasi/peristiwa  penggabungan  koloid  dari yang  kecil  menjadi  besar.  Nilai  zeta  potensial optimum  pada  konsentrasi  0,8  gram/100  ml nanofluida air-Al 2 O 3 sebesar 35 mV.
c. Semakin  besar  konsentrasi  nanopartikel  Al 2 O 3 yang  tersuspensi  di  dalam  100  ml aquades menyebabkan  nilai Critical  Heat  Flux (CHF) semakin  meningkat.  Nilai  CHF  optimum  pada konsentrasi  0,5  gram/100  ml  nanofluida  air- Al 2 O 3 sebesar 1768,86 Kw/m².

## B. Saran
Saran  dalam  penelitian  ini  adalah  Perlu penelitian lanjutan:
1. Membersihkan kandungan garam pada nanopartikel Al 2 O 3 . 2. Menentukan  ukuran  partikel  dari  nanopartikel Al 2 O 3 dengan  menggunakan  alat  uji  Surface Area Meter (SAM) atau alat uji SEM.
3. Mengenai  nilai Critical  Heat  Flux (CHF)  dari nanofluida  air-  Al 2 O 3 .  Nilai Critical  Heat  Flux (CHF)  dari  nanofluida  air-  Al 2 O 3 diharapkan semakin  naik  seiring  bertambahnya  konsentrasi dari nanopartikel Al 2 O 3 .

## DAFTAR PUSTAKA
1. Arya,  D.  T.  2016. Sintesis  dan  Karakterisasi Nanopartikel Zirkonium Dioksida (ZrO 2 ) dengan  Metode  Sol  Gel  Menggunakan  Ekstrak Nanas  sebagai  Pengkelat  untuk  Aplikasi Nanofluida  Pendingin. Skripsi  S1  Fakultas Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam  UNP, Padang. 89 hal.
2. Bahadur, D., S. 2006. Rajakumar, Ankit Kumar. Influence  of  Fuel  Ratios  on  Auto  Combustion Synthesis  of  Barium  Ferrite  Nanoparticle,  J. Chem. Sci. Vol. 118 No. 1. 15-21.
3. Irawan,  dkk.  2013. Studi  Eksperimental Perpindahan  Kalor  Konveksi  Fluida  Nano
Al 2 O 3 /Ethylene  Glycol  Pada  Circular  Tube  di
Bawah  Kondisi  Fluks  Kalor  Konstan. Jurnal Mekanika.  Vol.  11  Nomor  2.  Universitas Sebelas Maret.
4. Istiqomah,  D.  S.,  dkk.  2016. Sintesis  Al 2 O 3 Nanopartikel  dari  Bahan  Bijih  Bauksit  untuk Aplikasi  pada  Model  Radiator . Jurnal  Skripsi
Dipublikasikan. Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom. Bandung.
5. Lathifah,  Q.  A.  2008. Uji  Efektifitas  Ekstrak Kasar Senyawa Antibakteri pada Buah Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.) dengan Variasi  pelarut. Skripsi  S1  Jurusan  Kimia, Fakultas  Sains  dan  Ilmu  Teknologi  UIN Malang, Malang.
6. Nazar,  R. 2016. Karakteristik  Perpindahan Panas  Konveksi  Alamiah  Aliran  Nanofluida Al 2 O 3 -Air di Dalam Pipa Anulus Vertikal. Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan – BATAN.
7. Putra,  dkk . 2005. Pengukuran  Koefisien Perpindahan  Kalor  Konveksi  Fluida  Air Bersuspensi  Nano  Partikel  (Al 2 O 3 )  pada Fintube  Heat  Exchanger. Jurnal  Teknologi.
Edisi No. 2. Page 116-125.
8. Ramlan,  dkk.  2007. Pembuatan  Keramik    Beta Alumina (Na2o - Al2o3) dengan Aditif Mgo dan
Karakterisasi Sifat Fisis Serta Struktur Kristalnya. Jurnal  Fisika  Himpunan  Fisika Indonesia, Vol. 7 No. 1.
9. Samat,  A.N.,  dan  Nor,  M.  R.  2012. Sol  gel Synthesis  of  Zinc  Oxide  Nanoparticle  using Citrus Aurantifolia Extracts. Ceramics International  39,  Departement  of  Mathematics and  Science.  School  of  Engineering.  Science and Technology, Persiaran Universiti, Malaysia.
10. Septiadi, et all. 2015. Karakterisasi Konduktivitas Termal Nanofluida Oksida Berbasis  Fluida  Dasar  H 2 O. Jurnal  Energi  dan Manufaktur Vol.8, No.2.
11. Singh,  K.,  dkk.  2013. Experimental  Study  of Thermophysical  Properties  of  Al2O3/Water Nanofluid. International Journal of Research in Mechanical  Engineering  and  Technology. Vol. 3 No. 2. Page 229-233. India.
12. Suroso,  dkk.  2015. Pengaruh  Temperatur  dan Fraksi  Volume  terhadap  Nilai  Perpindahan Kalor  Konveksi  Fluida  NanoTiO 2 /Oli  Termo XT32  Pada  Penukar  Kalor  Pipa  Konsentrik. Jurnal MEKANIKA, Volume 13 Nomor 2. Hal 79-85.
13. Syarif, D. G., dan Prajitno, H. 2016. Synthesis and  Characterization  of  Fe 3 O 4 Nanoparticles for  Nanofluids  from  Local  Material  through Carbothermal  Reduction  and  Precipitation.
Journal of The Australian Ceramic
Society.Volume 52  (2). Page 76  –  81.  Center for  Applied  Nuclear  Science  and  Technology (PSTNT)-BATAN, Bandung.
14. Syarif,  dkk.  2015. Synthesis  of  Al2O3 Nanoparticles  from  Local  Bauxite  for  Water- Al2O3 Nanofluids
egy . International
Conference  on  Advances  in  Nuclear  Science and Engineering, 1-8.
15. Syarif,  D.  G.  2016. Nanopartikel  dan Nanofluida Perpindahan Panas. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN press). Edisi 1.
16. Wardani  dan  Pratapa.  2014. Identifikasi  Fasa pada  sintesis  Al 2 O 3 dengan  Metode  Logam- Terlarut Asam. Jurnal Sains dan Seni POMITS Vol. 3 No. 2.